リンクアスファルト混合物(アスファルトこんごうぶつ)は、主に道路のアスファルト舗装の表面に使われている複合材料である。アスファルトコンクリート、アスファルト合材(アスファルトごうざい)ともよばれる。粒砕石や砂などの骨材とフィラーに石油アスファルトを混合したもので構成される。うち、その上層部を構成する基層および表層に用いられるとともに上層路盤にも用いられることもあり[1]、平坦に敷かれてローラーなどで締め固められる。道路舗装工事で、作業員がアスファルト混合物を敷き均す作業の様子。名称アスファルト舗装の表層材で使用されることから、一般的に「アスファルトの道路」というように、単に「アスファルト」とよばれることが多いが、アスファルトは骨材を結合するために用いられる接着剤(バインダ)を指しており、道路などで普段目にするものは、「アスファルト混合物」が専門的・学術的に使用されている呼び名である[2][3]。)またはアスファルト合材ともいい、業界などではアスコン、合材などと略称されている。右写真:灰色に見える部分が砕石(粗骨材)で、黒い部分はアスファルトモルタルとよばれる、砂(細骨材)・フィラー(石粉)・アスファルトの混合物。左図:舗装の表層(上)と基層(下)では、使用するアスファルト混合物の粒度が異なる。アスファルト混合物は、温度が高い状態で骨材とアスファルトを混ぜ合わせ接合させた、アスファルト舗装で用いられる材料である[2]。重量比で90%程度が粗骨材と細骨材、5%程度がフィラー(石粉)、残りの成分がアスファルトで構成されており、アスファルトを除いた骨材+石粉が全体の約95%を占めている。砕石以外の砂とフィラーとアスファルトの混合物のことを、アスファルトモルタルとよんでいる[4]。組成物の大部分を占めている骨材の品質によって、アスファルト混合物の品質や耐久性が大きく影響されるため、使用する骨材には制約が規定されており、品質試験により規定どおり満足しているか確認される[5]。骨材は、粗骨材と細骨材に分けられる。粗骨材は、アスファルト混合物の骨格を形成する組成物で、車などの交通荷重を支える役割がある[6]。2.5ミリメートル)が用いられている[7]。細骨材は、粗骨材の隙間を充填する組成物で主に砂が用いられ、舗装の安定性や水が入り込まない状態を高める役割がある[6]。0.075ミリメートル以上の骨材が用いられている[2]。適度な粒質を持ち、硬く均質で、割れやすり減りに対する抵抗性が高い。細長く、かつ薄くない角張った形状で、表面に適度な粗さがある不規則な形状。密度が大きく、吸水率が小さく有機物や不純物を含まないものであって、加熱によって変質や破壊することなく、アスファルトとの付着性が高いもの、とされている[6]。0ミリメートルの再生骨材が利用される[4]。フィラーは、骨材の隙間を埋める充填剤のことで、0.075ミリメートル以下の鉱物質微粉末で[2]、石灰岩を粉末にした石粉が最も一般的に使われる[8]。適度な量を配合することでアスファルトの見かけ上の粘度を増加し、骨材同士の隙間を充填して接着性を高めたり、アスファルト混合物の耐久性を高くすることが可能となる[5][8]。配合量が多すぎるとアスファルトがフィラーに吸収され過ぎてもろくなり、ダマができてしまい適切な混合物が出来なくなったりする場合がある。このため、アスファルト混合物の各素材の配合量を適切にすることが重要となる[5]。アスファルトは瀝青材料(れきせいざいりょう)とも言い[4]、石油から製造される高分子材料で、高温下では液体状であるが、温度が下がると粘性と粘着性を持っている[2]。日本では、ストレートアスファルトや改質アスファルトが使用される[9]。種類アスファルト混合物は、大別すると補修材料などとして用いられている常温アスファルト混合物と、道路や空港等の工事で一般的に用いられている加熱アスファルト混合物に分けられる[3]。2]などと常温で混合し、100度以下の常温で舗設できる混合物である[8][10]。加熱アスファルト混合物に比べると、一般に耐久性は落ちるが、常温貯蔵が可能で、簡易的な舗装材料として用いられている[8]。3]の復旧、離島など加熱合材が使用できない場所の舗装補修など小面積の舗装用途で使われる。一般的に加熱アスファルト混合剤よりも初期安定性や耐久性に劣り、施工後は供用するまでに養生期間を必要とするため、大型車が通るような交通量の多い道路舗装用途には向いていない[11]。2000年代以降は、加熱アスファルト混合物に劣る性状を克服するべく、耐水性や接着性に強く、舗装補修箇所に水があっても接着性が良くて剥離しにくい混合物も開発されている。反応型樹脂系の常温アスファルト混合物は、定められた可使時間内に使用する必要はあるものの、施工後すぐに交通解放が可能で、耐久性にも優れている[11]。加熱アスファルト混合物は、アスファルトと骨材を加熱して製造する混合物で、新規骨材を使用したものと、アスファルトコンクリート再生骨材を使用した「再生加熱アスファルト混合物」がある[8]。日本では、混合物に使用する骨材の粒度によって区分され、密粒度(みつりゅうど)・粗粒度(そりゅうど)・細粒度(さいりゅうど)・開粒度(かいりゅうど)に分けられている。使用する骨材は、最大粒径20ミリメートルのものと、13ミリメートルのものが多く使われていて、例として「密粒度アスファルト混合物(20)」「密粒度アスファルト混合物(13)」のように、各種アスファルト混合物名称の末尾にかっこ書きの数字で表記される[12]。すべり抵抗性の性能に優れ、13ミリメートルものを使用する混合物は、耐水性やひび割れに対する抵抗性に優れる傾向がある[12]。タイヤチェーンなどによる摩耗が問題となる積雪寒冷地域向けに使用される加熱アスファルト混合物では、耐摩耗性を向上させるため混合物の配合にフィラーを多く使用する混合物があり、例えば「密粒度アスファルト混合物(13F)」のように、アスファルト混合物名末尾の骨材粒度を示す数字に「F」を付記する[13]。標準的な密粒度アスファルト混合物がもっている特性を基準として、耐流動性や耐摩耗性で劣る種類のアスファルト混合物には、特性を改善するために改質アスファルトを使用することがある[13]。下記では、日本で主に使用されている加熱アスファルト混合物の種類について列挙する。50%の範囲にあるもの[10]。骨材の最大粒径は通常20ミリメートルものと、13ミリメートルものがあり、一般的な混合物で組成される。主な使用箇所は、一般地域と急こう配坂路で使用される一般向けと、積雪寒冷地域用がある。1950年代ごろまで、アスファルト混合物に密粒度と粗粒度の区分はなかったが、1960年代から登場した[13]。積雪寒冷地域向けにフィラーを多く使用したものは、耐摩耗性が向上する一方で、耐流動性は低下するという特徴を有し、急こう配坂路には適用されなくなる[13]。混合物の使用材料は、粗骨材が約55%、細骨材が35%の重量比で配合され[12]、新規骨材と再生骨材の両方が使用される[13]。35%の範囲にあるもの[10]。骨材の最大粒径は通常20ミリメートルで、一般的な混合物で組成される[13]。混合物の合成粒度は、密粒度アスコンよりも目が粗い。(細粒度アスファルトコンクリート、細粒度アスコン)一般的なアスファルト舗装の表層に用いられている合材で、密粒度アスコンに比べて細骨材分が多いもの[10]。最大粒径は通常13ミリメートル。主な使用箇所は歩道で、一般地域用と積雪寒冷地域用があり、共に急こう配坂路では使用されない[13]。摩耗抵抗性に優れるが流動変形しやすいトベカアスファルト混合物や、水密性に優れるが降雨時に滑りやすいシートアスファルト混合物に代わって、1960年代から登場したもので、混合物はかつて修正トベカともよばれた。密粒度アスコンと比較して耐水性とひび割れに優れる一方で、耐流動性が劣るという特徴がある[12][13]。積雪寒冷地域向けにフィラーを多く使用したものは、耐摩耗性にも優れている[12]。混合物の使用材料は、粗骨材が約40%、細骨材が約50%の重量比で配合され[12]、新規骨材と再生骨材の両方が使用される[13]。(開粒度アスファルトコンクリート、開粒度アスコン)アスファルト舗装の表層の特殊用途として用いられている合材で、空隙率の大きな加熱アスファルト混合物の総称[10]。30%の範囲にあるもの。粗粒度アスコンに比べて空隙率が大きく、すべり止め舗装として車道に用いられたり、歩道用の透水性舗装に用いられる。1960年代終わりごろから登場したもので、密粒度アスコンと比較して、すべり抵抗性と透水性に優れる一方で、耐摩耗性は劣るという特徴を有する[12][13]。主な使用箇所は一般地域で、積雪寒冷地域ではあまり使用されない[13]。混合物は新規のみで、再生材は利用されない[13]。4.75ミリメートルの粒径部分が10%程度以内の不連続粒度になっているものをギャップアスファルト混合物という[10]。スパイクタイヤとタイヤチェーンによる摩耗対策として1970年代終わりごろに登場し、一般の密粒度アスコンと比較して摩耗抵抗性に優れる一方、耐流動性は劣るという特徴がある[12]。密粒度ギャップアスファルト混合物(密粒度ギャップアスコン)と、細粒度ギャップアスファルト混合物(細粒度ギャップアスコン)の2種類があり、どちらも最大粒径は通常13ミリメートルである。混合物は新規と再生材の両方が使用される[13]。4.75ミリメートルの粒径の骨材をほとんど含まない[10]。すべり抵抗性にも優れ、主に一般地域と急こう配坂路で使用されている。積雪寒冷地域向けにフィラーを多く使用したものは、耐摩耗性にも優れるが、耐流動性は劣るという特徴がある[13]。2.36ミリメートルの粒径の骨材をほとんど含まない。積雪寒冷地域向けにフィラーを多くしたものが利用されており、耐水性・耐ひび割れにも優れている[12]。(再生アスファルト混合物、再生アスファルトコンクリート、再生アスコン)再生骨材を用いて製造するアスファルト混合物のことで、再生骨材に必要に応じて再生用添加剤、新アスファルトや補足材などを加え、加熱混合して製造する[10]。必要に応じて破砕、分級した骨材が利用される[10]。舗装材のリサイクル技術が確立されて、1980年台半ばから登場した。日本では、全シェアの70%以上で活用されている[13]。混合物の種類により、再生密粒度アスファルト混合物(再生密粒度アスコン)、再生粗粒度アスファルト混合物(再生粗粒度アスコン)、再生細粒度アスファルト混合物(再生細粒度アスコン)などがある。(ポーラスアスコン)ポーラスアスファルト混合物は、透水性舗装の場所で使用される。開粒度アスファルト混合物の一種で、特殊な混和材を使用するなどして高い空隙率を確保したもの[10]。いわゆる「空隙率の大きい開粒度アスファルト混合物」とよばれるもので、骨材の最大粒径は通常20ミリメートルものと、13ミリメートルものがある。おこし状になった混合物の変形しにくさ、耐流動性を高めるため、アスファルトにはポリマー改質アスファルトH型という高弾性の改質アスファルトが用いられる[14]。4]の両方に対応する。通常の密粒度混合物は4%程度の空隙率を有するが、ポーラスアスファルト混合物では、20%程度の空隙率を有しており、水を浸透させることが可能である[15]。混合物に使用する素材は、粗骨材が約75%、細骨材が約15%の重量比で配合したものが使われ[12]、再生骨材は利用されない[13]。特徴は、雨水を速やかに排水させる機能があり、密粒度と比較して耐流動性やすべり抵抗性、透水性に優れる一方で、耐摩耗性は劣る[12][13]。舗装表面に水がたまりにくいことから雨天時の視認性向上が図れるほか、走行時の騒音低減効果も有している[15]。雨天時の走行安全性を高めるために開発され、1990年代前半から登場した[13]。中温化アスファルト混合物(低炭素アスファルト混合物)アスファルトの粘度を一時的に低下させる特殊添加剤の効果によって、通常のアスファルト混合物の製造温度および施工温度を30度程度低減させることのできる加熱アスファルト混合物[16]。通常のアスファルト混合物に比べて、混合物中に発生する微細な泡の効果により混合性が改善されて、製造時の燃料削減や混合温度を下げることでCO2排出量を削減でき[17]、地球温暖化の防止に貢献する合材との見方から、低炭素アスファルト混合物ともいう[16]。施工温度を低減しても、通常のアスファルト混合物と同等の品質を確保できることから、特に寒冷期における施工性の改善に役立てられている。急激な混合物の温度低下が懸念される舗装工事向けに利用されている[16][17]。地球温暖化問題という課題から開発されたもので、1990年代終わり頃から登場した[13]。製造アスファルト合材工場アスファルト混合物は製造プラント(アスファルト合材工場)で製造されており、製造プラントを大きく分けると、アスファルト混合物用の製造プラントと、再生アスファルト混合物の製造プラントがある[18]。アスファルト混合物用のプラントは、混合物の原料を貯める貯蔵サイロ、骨材を加熱処理するための骨材ドライヤーおよび、ふるい分けをする骨材ホッパー施設、配合のための計量施設(ミキシングタワー)、骨材・石粉(フィラー)・アスファルトの各材料を混合するミキサ、および製造されたアスファルト混合物を一時ストックする加熱貯蔵サイロからなっている[19][20]。アスファルト混合物の製造プラントは、骨材の乾燥や加熱に大量の熱を必要とする点で、生コンクリート工場とは異なっている[21]。再生アスファルト混合物は、一般の製造プラント設備に、アスファルトコンクリート再生骨材を製造する施設が加えられたプラント施設で製造される[18]。0ミリメートルの再生骨材を製造し[20]、これに石粉、新規骨材を加え、再生骨材に含まれる古いアスファルトを再利用できるように軟化させる働きを持つ再生添加剤を混合させる[19]。加える場合と、新しい骨材や新アスファルトを材料の主体としてアスファルトコンクリート再生骨材を補足的に使用する場合、およびこれらの中間的な場合とがある[8]。製造プラントは、工程ごとに作業を進めるバッチ方式と、各工程を連続して行う連続方式があり[18]、日本ではバッチ方式のプラントが多く採用されている[21]。製造プラントはアスファルト混合物の安定供給が重要であり、製造には規格に適合しているか、品質が一様であるかについて注意を払い、適切な温度管理と品質管理のもとで製造されている[18]。製造されたアスファルト混合物は、舗装工事現場までダンプトラックに積み込まれて運搬する際、輸送中に冷え固まってしまうことを防止するために、シートなどで保護しながら運搬される[18]。施工アスファルト合材の敷き均しを行うアスファルトフィニッシャ。ダンプトラックからアスファルト混合物が供給される。アスファルト混合物の敷き均しは、工事の規模によって人力工法と機械工法が選択されるが、ほとんど場合は機械工法によって行われている[22]。このとき、アスファルト舗装工事現場へダンプトラックで運び込まれたアスファルト混合物は、一般に平らに転圧されてアスファルト乳剤が散布された路盤または基層の上に、舗装工事で使用されるアスファルトフィニッシャという重機を用いて、平坦で所定の幅や厚さが得られるように均一に敷きならされる[23][22]。アスファルト舗装の表層と基層には、それぞれ粒径が異なるアスファルト混合物が用いられる[24]。アスファルトフィニッシャは、アスファルト混合物を積載するホッパーと、再加熱しながら敷均しをするスクリードを装備する専門的な機械で[23]、ダンプトラックで運び込まれた合材がホッパーへ供給される[25]。敷き均されたアスファルト混合物は、舗装の仕上げで十分に締固めを行う必要から、ローラ式の機械であるロードローラー(コンバインドローラ)やタイヤローラ、平板式の機械である振動コンパクターが用いられて施工される[23]。140度ぐらいの時に鉄の車輪を持ったロードローラーによる転圧で合材を安定させ、二次転圧でゴムのタイヤを持ったタイヤローラでこね返し作用を抑えて、混合物に含まれる粗骨材の配列を安定させる[22]。最終の仕上げ転圧は、不陸の修正とローラマークを消すために行うものであり、ロードローラーとタイヤローラを用いて行われる[22]。施工中のアスファルト混合物は温度が低いと固まってしまい、固まった状態では締固めが不十分となってしまうことから、製造プラントから運搬されてくる合材の到着時刻の把握が重要となる[26]。いった舗装も行われており、これらに用いるアスファルト混合物は、表層に空隙の大きいアスファルト混合物を用いている[27]。劣化した使用済みアスファルト混合物の塊。リサイクル回収されて再生プラントで破砕後に、再生アスファルト混合物の骨材の原料とする。アスファルトは施工時や供用後に、直射日光や熱の影響を受けて劣化が進行しまうため、アスファルト混合物の品質にも影響が出てしまう[28]。舗装後に供用されることによって徐々に舗装としての機能は低下し、高温時にアスファルト混合物が変形しやすくなるため、わだち掘れなどによる舗装面の平坦性の低下が早く、コンクリートに比べて寿命が短い[29]。交通量に応じた混合するアスファルトの品質が規定されている[28]。劣化した現場のアスファルト混合物は、既設舗装面を削り取って舗設する工法や、舗装全体を破砕して新しくする工法、もしくは、既設のアスファルト混合物を現場で破砕して、新しいアスファルト混合物を混ぜて表層のみ再構築する工法などの様々な工法により、アスファルト舗装としての機能修繕が図られている[30]。劣化が進み、傷んだアスファルト舗装は撤去されて、主に再生骨材として再利用するために再生骨材製造所があるアスファルト合材製造プラントに運び込まれる[31]。集められたアスファルト混合物の塊は、大きさが様々で、そのままでは再利用できないため、プラントの破砕機を通して破砕し、大きさが整えられた上で、再生骨材として使用される[31]。日本におけるアスファルト混合材の再資源化率は98%以上に達し、循環資源として広く普及している[8]。アスファルトを微粒子にして、界面活性剤を混ぜた水中に分散した褐色の液体のこと。水分が蒸発してアスファルトとしての機能を発揮する。アスファルトに揮発性の石油を常温で混ぜ合わせて液状にしたアスファルトのこと。溶剤が揮発することにより硬化が始まり、強度が増す特徴を持つ。常温混合物のバインダーとして利用される。道路交通で劣化したアスファルト舗装面に開いた穴のこと。たわみ性を向上させた、骨材飛散抵抗性に強いポリマー改質アスファルトH型-Fが用いられる。2019年11月4日閲覧。2019年11月4日閲覧。2019年11月4日閲覧。2019年11月4日閲覧。2019年11月6日閲覧。2019年11月4日閲覧。2019年11月4日閲覧。2019年11月4日閲覧。2019年11月7日閲覧。2019年11月7日閲覧。2019年11月4日閲覧。2019年11月4日閲覧。2019年11月4日閲覧。2019年11月4日閲覧。アスファルト舗装保全技術ハンドブック』鹿島出版会、2010年2月10日。978-4-306-02416-8。モノ知りシリーズ〉、2018年10月24日。つくる』学芸出版社、2015年12月15日。